56 INFLUENZA DEI PROCESSI DI DEFORMAZIONE 



l'elasticità susseguente, uniformandosi in ciò al concetto espresso da altri fisici. 

 Pur ammettendo che un' influenza possano avere i moti vibratori sulle azioni 

 elastiche susseguenti credo che l'esperienze riportate sieno bastevoli a mostrare 

 la giustezza delle nostre vedute. 



48. Il nostro processo delle alternazioni decrescenti non è che un caso par- 

 ticolare di scosse applicato alla saetta residua : la diminuzione che ne consegue 

 per questa può, come si è visto, essere tanto grande da ricondurre il corpo alla 

 forma iniziale. Però se usando di tali scosse la prima deformazione di senso 

 opposto a quella da cui si è partiti ne fosse per una ragione qualunque mag- 

 giore, dovremo aspettarci, e l'esperienza lo prova, una saetta residua di senso 

 contrario alla primitiva. 



VII. — Elasticità susseguente 



49. Quanto si disse sulle azioni susseguenti nella parte preliminare non ci poteva 

 dispensare dall'obbligo di un esame anche superficiale dell'argomento per vedere 

 di quale entità esse fossero nei processi ciclici di deformazione da noi studiati. 



Con diverse lastre prese nello stato iniziale vennero compiute ricerche intese 

 a valutare gli spostamenti della mira dall'applicazione del carico sino a quando 

 fosse raggiunto l'equilibrio definitivo. Avuto riguardo al metodo usato per la 

 misura delle saette non erano da aspettarsi risultati di grande esattezza, occor- 

 rendo un certo tempo per puntare la mira ad ogni nuovo carico; però, siccome 

 nei metalli crudi il fenomeno in questione non era molto marcato, le incertezze 

 da cui potevano essere affetti i valori delle saette residue ci lasciavano un 

 campo d'indagine abbastanza sicuro per il nostro esame. 



Nel caso dei metalli ricotti, essendovi una variazione più rapida dell'altezza 

 della mira, specialmente per le grandi forze, siamo in condizioni ancora meno 

 favorevoli ; ma ad onta di ciò si riesce ad apprezzare un comportamento del 

 corpo in tutto analogo a quello che si ha col metallo crudo. 



50. Comincio dal riassumere i risultati ottenuti colla 0% nei primi cicli bi- 

 laterali fra — 16 e — 16. Per brevità di locuzione indico con A le variazioni 

 della saetta dovute all'elasticità susseguente. 



Procedendo per forze crescenti i valori di A cominciano a rendersi apprezza- 

 bili a partire dal carico 10 e crescono poi con rapidità sempre maggiore sino 

 a raggiungere con 16 pesi 0, mm 15. Cambiando il senso di variazione della forza 

 le A si annullano per ricomparire con segno cambiato quando si è già ai ca- 

 richi negativi a cominciare da — 7, dal quale limite crescono in valore asso- 

 luto con andamento meno accelerato di prima sino ad un massimo di 0, mm 14. 

 Per la seconda metà del ciclo si riproducono sensibilmente i fenomeni relativi 

 alla trasformazione da -j- 16 a — 16. ma con intensità alquanto minore : infatti 

 si hanno valori sensibili di A solo fra P=13 e P = 16 ed il massimo relativo 

 a quest'ultima forza trovasi ridotto ad 0, mnl 08. 



